— 374 — 



dalla formazione della cuprite. Se avessi esperimentato con intensità di cor- 

 rente ancora maggiori, sarebbero bastati degli intervalli di tempo ancora mi- 

 nori, per cominciare a formarsi del rame. 



« Il deposito di cuprite era formato da piccoli cristalli di color rosso 

 rubino. Le loro dimensioni erano tanto più grandi quanto più debole era 

 l'intensità della corrente elettrica. Quando questa raggiungeva un millesimo 

 di ampère circa per centimetro quadrato, la dimensione media dei cristalli 

 microscopici era di circa Voo di millimetro. Questa grandezza arrivava sino 

 ad V20 pei' un ' intensità di 0,00018 amp. Probabilmente dunque se avessi 

 operato con delle correnti di minori intensità, si sarebbero ottenuti cristalli 

 ancora maggiori. 



n Questo fatto coincide con quello trovato dal Brown, e precedentemente 

 citato, il quale aveva osservato dei cristalli di considerevoli dimensioni in 

 certe sue pile. In quel caso una debolissima corrente aveva operato la decom- 

 posizione del solfato di rame. 



« Ho fatto osservare che per qualsiasi intensità di corrente tra quelle 

 da me adoperate, dopo un tempo più 0 meno lungo, alla formazione della cu- 

 prite succedeva quella del rame libero. Questo cominciava a presentarsi fram- 

 misto ai cristallini di cuprite col suo colore caratteristico. Anzi, se la corrente 

 era abbastanza debole, potevano ottenersi cristalli ben definiti di quel me- 

 tallo. Con delle intensità di 0,18 miliampere di corrente per centimetro qua- 

 drato, i cristallini d'i rame cominciavano a formarsi quando nel liquido esi- 

 steva il 0,004 di acido solforico. Essi erano nitidissimi al microscopio, 

 presentandosi sotto forma di ottaedri ben delineati della dimensione media 

 di y i5 di millimetro. 



« Un secondo periodo di esperienze da me fatte ba compreso l'elettro- 

 lisi del solfato di rame a caldo. La soluzione è stata saturata alla tempe- 

 ratura ambiente di 15° centigradi e rimanendo con tale titolo è stata riscaldata. 

 Ho operato alla temperatura di 74°. Il voltametro era automaticamente ri- 

 fornito di acqua, in guisa da non alterare la percentuale di solfato di rame 

 contenutavi. Un secondo voltametro imito in serie col primo e di minori di- 

 mensioni, dovendo fornire, in corrispondenza della cuprite del primo, l'indi- 

 cazione del peso di rame libero, era tenuto a freddo. 



« Come già aveva trovato Chassy, quando l'elettrolisi è avvenuta a caldo 

 fio ottenuto cuprite invece del rame, anche con intensità di corrente molto 

 maggiori di quelle con cui ho lavorato a freddo. Ed infatti anche Yioo di 

 ampère per cm. q. a 74° dava deposito di cuprite. 



« È notevole, nelle varie condizioni di esperimento, la differenza tra i 

 pesi della cuprite in uno dei voltametri e del rame nell'altro. Dalla tabella 



